ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
49 
себѣ хлоръ; трудно плавятся. При нагрѣваніи въ стекляной трубочкѣ даютъ много воды; 
съ соляной кислотой энергично вскипаютъ. На воздухѣ постепенно вывѣтриваются. Такимъ 
образомъ это другая двойная соль NaC10 3 и Na 2 C0 3 . Сушеніе при 100 — 105° С дало 
43,934°/ 0 Н 2 О. Потеря послѣ плавленія (при t° темнокраснаго каленія) 17,262%. Считая 
послѣднюю потерю за кислородъ, выдѣлившійся вслѣдствіе разложенія NaC10 3 , можно вы- 
числить количество NaC10 3 , а по остатку — и Na 2 C0 3 . 
Получимъ: 
Н 2 0 43,934 2,38 14,25 
NaC10 3 38,300 0,360 2,1 
Na. a C0 3 17,766 0,167 1 
Отсюда послѣднему соединенію можно дать слѣдующую приближенную химическую 
Формулу : Na a C0 3 . 2NaC10 3 . 1 4Н 2 0. 
На слѣдующій день въ преобладающемъ количествѣ выпали болѣе крупные кристаллы 
той же двойной соли NaC10 3 и Na 2 C0 3 , къ которымъ примѣшаны кристаллы NaC10 3 боль- 
шею частью въвидѣ неправильныхъ зеренъ. Иногда замѣтны кромѣ {100} еще грани {110}. 
Всего собрано 2,240 гр. 
Послѣ этого произошла продолжительная остановка въ кристаллизаціи. Черезъ девять Появленіс 
дней собрано 0,974 гр. совершенно прозрачныхъ и хорошо образованныхъ кристалловъ шсЮз куб^ 
NaCKX. Большая часть кристалловъ, изъ которыхъ нѣкоторые достигали до 5 — 7 мм., тет Р аэ дР иче - 
° ' CKärOj тстрэ.- 
ХОТЯ И ИМѢЛИ КубИЧеСКІЙ ГабитуСЪ, НО ПреДСТаВЛЯЛИ КОМбИІШЦІИ {100}, {110} И {111}, эдрическаго 
' ' и октаэдри- 
причемъ последняя Форма иногда настолько развивалась, что придавала кристалламъ кубо- ческаго габн- 
тетраэдрическій габитусъ. Встрѣчены были также (изъ 66 кристалловъ — 1 6) кристаллики туса * 
тетраэдрическаго габитуса съ широко развитыми гранями {100}. Кромѣ того, было най- 
дено весьма малое количество мелкихъ кристалликовъ октаэдрическаго габитуса. Они, вѣ- 
роятно, также принадлежатъ NaC10 3 и представляютъ комбинаціи {111} и {Ш}. 
Черезъ два дня собрано 0,246 гр. NaC10 3 . Кристаллы были совершенно прозрачны 
и представляли два типа: кубическій и кубо-тетраэдрическій. Грани {110} обыкновенно 
также хорошо' развиты. 
Раствора осталось всего нѣсколько кубическихъ сантиметровъ; онъ былъ слитъ въ 
маленькій стаканчикъ, вслѣдствіе чего испареніе значительно уменьшилось, отсюда и заме- 
дленіе кристаллизаціи. 
Черезъ два дня выдѣлилось ыѣсколько мелкихъ кристалликовъ октаэдрическаго га- 
битуса. 
Черезъ пять дней выдѣлилось 0,193 гр. NaC10 3 прозрачныхъ кристалловъ такого же 
характера, какъ и въ предшествовавшемъ случаѣ. 
Черезъ два дня выдѣлилось нѣсколько мелкихъ кристалликовъ октаэдрической Формы. Ослабленіе 
ВЛ1ЯН1Я 
Ихъ растворъ въ водѣ не давалъ осадка съ AgN0 3 . Na 2 co 3 . 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 7 
